REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
657 
castine et de feldspath que l’on a introduit par l’extrémité la plus 
élevée et qui descend peu à peu vers le bas. Il se forme une scorie 
très fluide, et on obtient sur les soles des blooms métalliques très purs. 
On peut ainsi réduire 4 tonnes de minerai à l’heure, en brûlant envi- 
ron 114 kilos de poussier de charbon par tonne de minerai. Lorsqu’on 
a affaire à des minerais phosphoreux, on ajoute au poussier de charbon 
une certaine quantité de sel marin (1). 
Traitement des pl ombs argentifères à Przibram. — Le minerai 
de plomb argentifère fourni par les mines de Przibram a la teneur 
moyenne suivante ; 
Il renferme 0,3 1 p. c. d’argent métallique. 
Les diverses opérations qu’on lui fait subir successivement sont : le 
grillage et l’agglomération au réverbère; la fusion au four Pilz; le 
pattinsonage des plombs- d’œuvre ; et la coupellation des plombs 
enrichis. 
Le four à réverbère utilisé pour le grillage a 12 mètres de longueur 
de sole sur 2 m o0 de largeur. On charge, du côté du rampant, une 
tonne toutes les 6 heures, et on fait avancer le minerai peu à peu vers 
le pont. De ce côté, on extrait toutes les 2 heures 1/3 de tonne de 
minerai grillé, renfermant moins de 1 p. c. de soufre. On consomme 
600 kilos de houille par 12 heures. Le personnel du four comprend 
1 grilleur, 2 aides et 1 chauffeur. Les frais de grillage s’élèvent à 
20 fr. 60 par tonne de minerai. 
Les fours de fusion, du système Pilz, ont un diamètre au gueulard 
de 2 m 37, et aux tuyères de 14®2. La hauteur de la cuve est de 4^50; 
la hauteur des tuyères au-dessus du fond, de 1 mètre. La chemise 
extérieure est en briques ordinaires; elle repose sur une plaque cir- 
culaire en fonte supportée par 3 colonnes métalliques; et elle est enve- 
loppée d’un manteau en tôle. La chemise réfractaire intérieure a une 
épaisseur moyenne de 0 m 24. Au niveau des tuyères, est établie une 
circulation d’eau. Le gueulard est fermé par un cup and cône ; il a une 
(1) Iron, Revue industrielle. 
Galène. 
50 
17 
2 
12 
19 
Blende . 
Sulfures divers . 
Calcaire ferrugineux 
Quartz. 
100 
XII 
42 
